ENCICLOPEDIA DOMESTICA 
103 
11 Esmeralda .— Esta piedra es muy fácil de fa¬ 
bricar. Según las fórmulas de Mr. de Fonta- 
nieu, la que da mejor resultado es la simple mez¬ 
cla do oxido verde do cobro con el fundente 
Aquel en el que hace entrar óxido do cobalto' 
da un vidrio cuyo fondo es muy semejante al do 
la esmeralda, pero tieno reflejos azules. La com¬ 
posición que mas imita á la esmeralda natural 
es la siguiente: 
tp?, denfco .8 ons. 0 draes. O ers 
Oxido verde de eo- ° 
A ^ 0 P uro . 0„ Oh 6 ,, 
Oxido do cromo... 0 ,, 0 „ 2 ,, 
Total. S „ S „ 
“Aumentando la proporción do cromo ó do 
óxido do cobre y mezclando óxido do hierro, 
puedo variarse el color verde é imitar al produc¬ 
to ó esmeralda subida. 
“Súfiro . —Para producir un hermoso color 
azul oriental es menester emplear extrae muy j 
blanco y óxido de cobalto muy puro. Esta com¬ 
posición so pone en un crisol do Hesso bien en¬ 
colado, dejándola 30 horas al fuego. Si se ha 
fundido bien, so obtiene un vidrio muy duro y , 
sin ampollas y fácil do bruñirse.' 
Sus proporciones son: 
Fundente.Sons. 0 draes. O grs. ¡ 
Óxido de cobalto. 0 „ Oh 32 „ j 
que tira mas bien á azul que d verde, imitando 
bastante el color del agua del mar. Se obtiene 
mezclando: 
Fundante. 6 ons. 7 áraos. O grs. 
Vidrio do anti¬ 
monio.0 ,, 0,, 24 ,, 
Óxido de cobalto. 0 ,, 0„ 
Total.6 „ 0 25J- 
“ Granata de Siria .—Esta piedra, que los an¬ 
tiguos llamaban carbunclo, es do un color vivo 
que tiene mucha estima en el comercio. Sirve 
principalmente para las joyas pequeñas. Se me 
ha pedido muchas veces para las colonias espa¬ 
ñolas. La granata artificial es una especie de 
rubí oscuro, que se fabrica según la fórmula si¬ 
guiente: 
Fundente . 
0 
ons. 7 
draes. 8 
grs. 
Vidrio de antimo- 
nio . 
Púrpura do Cas- 
0 
» H 
4 
33 
sius.... ..... 
0 
„ o„ 
2 
33 
Oxido de manga- 
neso......... 
0 
15 Ojj 
o 
?3 
Total. 
1 
OJL 
5? ~2 
10 
33 
Total. 8 „ Olj 32 „ 
“ Amatista .—Esta piedra tiene estima cuando 
su color es bello y aterciopelado. Mr. de Fon- 
tanieu hace entrar on su composición demasiado 
óxido do manganeso, y aun mas de purpura do 
Cassius, lo que perjudica su trasparencia, dán¬ 
dole un color vinoso que no es natural; so obtio- 
ne mucho mejor resultado adoptando laspropor- 
siciones siguientes: 
I undonte. 
Óxido de ] 
neso..., 
Óxido de ci 
Púrpura d 
sius 
Total. 
6 ons. 
0 draes. 
0 
grs, 
0 „ 
0 „ 
Oi 
0 
0 
24 
33 
33 
0 „ 
o„ 
1 
’> | 
8 >, 
: 
O 
25 
33 
“ Verdc-viar.-— Esta piedra es poco buscada 
aur.que sea la natural; es una esmeralda pálida’ 
“En la fabricación de las piedras artificiales 
j úeben tomarse muchas precauciones y observar¬ 
se ciertas reglas que solamente pueden adquirir- 
j 30 con _ hábito y Ja práctica. En general Jas 
j materias deben ser muy bien pulverizadas y aun 
porfirizadas. Las mezclas únicamente se hacen 
perfectas por la tamización repetida. No debe 
servir el mismo tamiz para pasar composiciones 
j diferentes, por mucho que se haya limpiado des- 
j pues do la operación. Finalmente, para obte- 
í °p r masas bien fundidas, homogéneas, sin estrías 
: ¿i ampollas, solo deben emplearse sustancias 
muy puras, mezcladas en el estado de extrema 
ivumuau, uauugu ios mejores crisoles; rundir a 
fuego graduado y muy igual, durante toda la du¬ 
ración del müximxin de temperatura; dejar la 
materia al fuego por espacio de 24 á 30 horas 
y enfriar muy lentamente los crisoles.” 
Nota. Mr. Langon, otro fabricante de extras 
ouyos productos son muy hermosos, y q Ue ' ’ 
currm con Mr Wieland para el premio q Ue est ~ 
obtuvo do la Sociedad del fomento, n 0 omL i 
tedos los casos absolutamente como sn i 
Por ejemplo, destierra el arsénico de todas fus 
composiciones, ouas sus 
